86 
Karl Hitler v. Hauer. 
Ekaterinowska im Alexandrowschen Districte von Ilimoff 1 2 ) untersucht wurde, 
deren Resultate zum Vergleiche hier angeführt werden sollen: 
Ilimoff. Klaproth. 
Kieselsäure 66 ’OO 63 - 52 63 '00 
Thonerde 24-18 23 55 23-00 
Eisenoxyd — — 1-25 
Wasser 9 47 12-00 12 00 
99 65 99-07 99-25 
L)as sp. Gew. nach 1 1 i in o ff — 2-277; nach Klaproth die Farbe hellgrau- 
lichweiss ins Perlgraue übergehend. Alle diese Eigenschaften würden veranlassen, 
den Anauxit dem Cimolite oder den Steatiten überhaupt vom chemischen Stand- 
puncte aus sehr nahe zu stellen, doch ist dieser Vergleich in mineralogischer Be- 
ziehung nicht thunlich, da der Anauxit mikrokrystallinisch, der letztere hingegen 
ein amorphes Mineral ist. Nach Breithaupt gehört er vielmehr der Glimmer- 
familie an, und er hat ihn insbesondere unmittelbar neben Pyrophyl lit gestellt, 
dessen Zusammensetzung nach einer Analyse von Rammeisberg, der eine 
weisse Varietät aus der Gegend von Spaa untersuchte 3 ), folgende ist: 
Kieselsäure 66- 14 
Thonerde 25-87 
Talkerde 1-49 
Kalkerde 0.39 
Wasser ä-39 
99-48 
Rammeisberg erwähnt, dass diese Verbindung überhaupt mehrfach vor- 
zukommen scheine 3 ), so bestünden manche Augite im verwitterten Zustande dar- 
aus, so jene aus dem zersetzten Basalte von Bilin, welche er untersuchte. 
Die Zusammensetzung des Anauxites wurde, wie aus den angeführten Ana- 
lysen hervorgeht, bezüglich der Menge der Kieselerde sehr abweichend von jener 
wie sie Plattner angibt, gefunden. Es mag wohl sein, dass Varietäten vondunkel- 
grünlichweisser Farbe, wie sie Breithaupt erwähnt, von welcher Farbe Inh- 
aber kein Stück zu Gebote stand, eine andere Zusammensetzung haben, als das 
weisse Mineral. Schon das höhere specifische Gewicht, welches ich fand, und welches 
mit dem vonDr. Reuss gefundenen nahe übereinstimmt, deutet auf einen beträcht- 
licheren Gehalt an Kieselerde. 
Ich untersuchte ferner auch einen der verwitterten Augitkrystalle aus dem- 
selben Stücke des zersetzten Basaltes und fand in 100 Theilen des lufttrocke- 
nen Materials : 
Kieselerde 54-24 
Thonerde 25-02 
Eisenoxyd 5-22 
Kalkerde 0-87 
Talkerde 0-56 
Wasser (Glühverlust) 14-37 
100 28 
Jahrbuch für Mineralogie, Geognosie und Petrefactenkunde von v. Leonhard und Bronn, 
Jahrgang 1849, Seite 91. (Eine mit der von Ilimoff gefundenen gleiche Zusammen- 
setzung des Cimolites derselben Loealität ergab auch eine spätere Analyse von Kr e t- 
scha tiz ki.) 
2 ) Po g ge n d orff’s Annalen, 68. Band, Seile 513. Rammeisberg weist daselbst auch auf 
die Aehnlichkeit dieser Zusammensetzung mit der des Cimolites hin. 
3 ) H ammels berg’s Handwörterbuch, I. Band, Seite 169. 
